## KILAU PERMUKAAN MATERIAL RESTORATIF GLASS-HYBRID SETELAH PERENDAMAN PADA BERBAGAI pH SALIVA BUATAN

## SURFACE GLOSS OF GLASS-HYBRID RESTORATION AFTER IMMERSION IN VARIOUS pH ARTIFICIAL SALIVA
Claudia Anggasaputra, Yosi Kusuma Eriwati, Siti Triaminingsih Departemen Ilmu Material Kedokteran Gigi Universitas Indonesia, Jakarta, Indonesia Corresponding Author: yosiarianto@gmail.com

## Abstrak
Material  restoratif glass-hybrid mengalami  peningkatan  kekasaran  dalam  larutan  dengan  pH  rendah namun  belum  banyak  diteliti  nilai  sifat  kilau  permukaannya  dalam  saliva  pH  rendah. Penelitian  ini bertujuan  untuk  mengetahui  pengaruh  berbagai  pH  saliva  buatan  terhadap  sifat kilau  permukaan material  restoratif glass-hybrid. Spesimen  restorasif glass-hybrid ( EQUIA® Forte  Glass-Hybrid Restorative  System ,  GC  Japan)  (90  buah)  dibagi  dalam  9  kelompok  (n=10)  perlakuan  perendaman dalam  saliva  buatan  dengan  pH  4,5;  5,5;  7,  dan  waktu  perendaman  1  jam,  24  jam,  dan  72  jam.  Uji kilau permukaan menggunakan Glossmeter (Novo-Curve Rhopoint Instrument, UK) dengan sudut 60 o . Data dianalisa statistik dengan One-way ANOVA untuk mengetahui kemaknaan nilai kilau permukaan antar kelompok spesimen. Nilai kilau permukaan pada kelompok perendaman dalam saliva buatan pH 4,5  selama  1  jam,  24  jam  dan  72  jam  menghasilkan  nilai  35,8±2,77  GU;  37,07±2,03  GU,  dan 41,3±4,09  GU.  Kelompok  dalam  saliva  buatan  pH  5,5:  1  jam,  24  jam,  dan  72  jam  mengalami kenaikan nilai kilau permukaan menjadi 33,68±3,23 GU;  34,145±2,6 GU, dan 37,73±1,81 GU. Nilai surface gloss pada perendaman saliva buatan pH 7: 1 jam, 24 jam, dan 72 jam adalah 32,93±3,23 GU; 32,77±2,42  GU,  dan  32,98±2,34  GU.  Disimpulkan  pada  pH  saliva  buatan  lebih  rendah  dan peningkatan  lama  perendaman  terjadi  peningkatan  sifat  kilau  permukaan material  restoratif glass- hybrid . Kata Kunci: Material restoratif glass hybrid , pH saliva buatan, kilau permukaan.

## Abstract
Glass-hybrid  restorative  materials  have  an  increase  in  roughness  in  low  pH  solutions  but  its  surface gloss have not been investigated yet. This study aims to determine the effect of various artificial saliva pH  to  surface  gloss  of  restorative  glass-hybrid  materials.  Surface  gloss  values  were  tested  using Glossmeter  (Novo-Curve  Rhopoint  Instrument,  UK)  with  measurement  angle  of  60 o .  90  restorative glass-hybrid materials specimens (EQUIA® Forte Glass-Hybrid Restorative System, GC Japan) were divided into 9 groups (n=10), immersed in artificial saliva pH 4.5; 5.5; and 7 for 1hr, 24hrs, and 72hrs respectively.  The  data  were  analyzed  statistically  by  One-way  ANOVA  to  determine  significancy among  groups.  Surface  gloss  value  of  specimens  immersed  in  artificial  saliva  pH  4.5  for  1hr,  24hrs, and  72hrs  were  35.8±2,77  GU,  37,07  ±2,03  GU,  and  41.30±4.09  GU  respectively.  Specimens immersed in artificial saliva of pH 5.5 for 1hr, 24hrs, and 72hrs resulted glossiness of 33.68±3.23 GU, 34.14±2.6 GU, and 37.73±1.81 GU respectively. While specimens immersed in artificial saliva pH 7 for  1hr,  24hrs,  and  72hrs  were  of  32.93±3.23  GU,  32.77±2.42  GU,  and  32.98±2.34  GU.  It  can  be concluded  that  lower  pH  artificial  saliva  and  longer  immersion  time  could  enhance  surface  gloss  of glass-hybrid restorative material.
Keyword: Artificial saliva pH, glass-hybrid restorative, surface gloss.

## PENDAHULUAN
Semen  Ionomer  Kaca  (SIK)  merupakan restorasi  yang  umum  digunakan  dalam kedokteran  gigi.  Keunggulan  SIK  adalah mampu  melepaskan  fluor,  berikatan  secara kimia  dengan  struktur  gigi,  dan  memiliki  sifat biokompatibilitas  yang  baik  terhadap  struktur gigi  serta  jaringan  pulpa. 1 Namun,  material  ini memiliki  kekurangan,  yaitu  porositas  tinggi, serta  sifat  mekanis  dan  sifat  kilau  permukaan yang  rendah. 2 Penelitian  mengenai  SIK konvensional  yang  direndam  dalam  saliva buatan  pH  5  mengalami  perubahan  kekasaran, yaitu  pada  perendaman  selama  1  minggu  (76 µm), 2 minggu (75 µm), 1 bulan (86 µm), dan 2  bulan  (106  µm). 3 Penelitian  lain  mengenai peningkatan kekasaran pada  SIK yang direndam dalam saliva buatan juga menunjukkan  hasil  bermakna  yaitu  pada  pH  3 (0,1899  µm),  pH  5  (0,1601  µm),  dan  pH  9 (0,1573  µm). 4 Hasil  penelitian  tersebut menunjukkan  bahwa  lama  perendaman  dan derajat keasaman saliva buatan dapat mempengaruhi  kekasaran  permukaan  SIK. Terdapat  hubungan  kekasaran  dan  nilai  kilau permukaan pada  penelitian  komposit Giomer Bulk-Fill. Dalam  penelitian  ini,  komposit Giomer Bulk-Fill yang  direndam pada pH 4,5; 5,5;  dan  7  memiliki  nilai  kekasaran  dan  kilau permukaan  berturut-turut;  0,45  µm  (76,82 GU);  0,41  µm  (63,92  GU);  0,22  µm  (46,92 GU) . 5 Berdasarkan  hasil  ini,  dapat  diambil kesimpulan  bahwa  derajat  keasaman  yang rendah  dapat  menurunkan  kekasaran  dan  nilai kilau permukaan 5 . Sifat kilau permukaan adalah kemampuan  material  untuk  merefleksikan cahaya.  Cahaya  yang  dipantulkan  pada permukaan  yang  halus  akan  menghasilkan nilai kilau permukaan yang lebih tinggi karena cahaya  yang  dipantulkan  tidak  terdispersi. Secara  klinis,  nilai  kilau  permukaan suatu restorasi  diukur  dari  sudut  pengukuran  60 o . Nilai  kilau resin  komposit yang  telah  dipoles dinilai  cukup  pada  60-70  GU  dan  nilai  kilau baik berkisar 70-80 GU. 6
Untuk  mengatasi  kelemahan  dari  SIK, dikembangkan SIK yang mengandung teknologi  hibrida.  Material  restoratif glass- hybrid ini merupakan  penyempurnaan  dari produk SIK konvensional dengan penambahan partikel  gelas  yang  sangat  reaktif  sehingga memiliki  keunggulan  dari sisi struktur  matriks yang  lebih  kuat,  daya  alir  yang  sangat  baik
untuk mengisi seluruh kavitas, tahan aus, tahan terhadap  pH  yang  rendah,  estetis,  pelepasan fluor  tinggi,  kekuatan  tekan , kekuatan  tarik diametral , dan  kekuatan  fleksural  yang  lebih baik  dari  SIK  konvensional. 7 , 8 Komposisi  dari material  restoratif glass-hybrid ini  terdiri  dari partikel  silika  yang  lebih  reaktif  dan  lebih kecil (<4 µm) dibanding partikel fluoroaluminosilikat (FAS) biasa, serta molekul  asam  poliakrilik  yang  lebih  besar. Molekul  asam  poliakrilik  yang  lebih  besar berfungsi  meningkatkan  kekuatan  matriks  dan ketahanan  terhadap  pH  rendah. 9 Namun,  pada penelitian  perendaman  material  restoratif glass-hybrid dalam  minuman  energi  pH  3,1 selama  1  hari,  1  minggu,  dan  1  bulan menyebabkan  kekasaran  permukaan  secara berurutan  yaitu  222,8  µm;  246,1  µm;  dan 306,1  µm. 10 Hal  ini  menandakan  material restoratif glass-hybrid masih memiliki kekurangan dalam hal kekasaran permukaan.
Derajat  keasaman  saliva  dalam  rongga mulut  selalu  berubah-ubah  setiap  harinya. Karies  dapat  disebabkan  oleh  pH  saliva  yang rendah.  Pada  saliva  dengan  pH  5,5  dapat menyebabkan  demineralisasi  hidroksiapatit. Jika pH kembali netral maka proses demineralisasi akan terhenti dan berlanjut pada proses  remineralisasi.  Namun,  pH  saliva  yang turun hingga pH 4,5 dapat membuat fluoroapatit larut. 11,12
Kekurangan  material  restoratif glass- hybrid yang mengalami peningkatan kekasaran saat  direndam  dalam  larutan  dengan  pH  yang rendah  menjadi  pemikiran  apakah  material restoratif glass-hybrid juga  akan  mengalami penurunan  nilai  kilau  permukaan  dalam  saliva dengan pH yang rendah.
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengevaluasi  pengaruh  lama  perendaman  dan berbagai  derajat  keasaman  saliva  buatan terhadap  kilau  permukaan  material  restoratif glass-hybrid .

## BAHAN DAN METODE
Sejumlah  90  spesimen  digunakan  pada penelitian  ini  adalah  material  restoratif glass- hybrid (EQUIA® Forte Glass-Hybrid Restorative  System,  GC  Japan) berbentuk silinder  berdiameter  6  mm  dan  tebal  1  mm. Spesimen  kemudian  dibagi  dalam 9  kelompok (n=10)  dan  direndam  dalam  saliva  buatan dengan  pH  4,5;  5,5;  dan  7  selama  masing- masing  1,  24,  dan  72  jam  pada  suhu  37 o C.
Pengujian  kilau  permukaan dilakukan  dengan
Glossmeter (Novo-Curve Rhopoint, UK) dengan  sudut  60 o sebagai  sudut  pengukuran universal.  Pengujian  ini  dilakukan  sebelum dan  sesudah  perendaman  dalam  saliva  buatan. Analisis data hasil kilau permukaan menggunakan  program  SPSS  22.0.  Data dilakukan  uji  statistik Kolmogorov-Smirnov untuk menguji normalitas data dan uji Levene- statistic untuk uji homogenitas data. Selanjutnya  data  diuji  menggunakan One-way ANOVA untuk mengetahui perbedaan bermakna nilai kilau antar kelompok spesimen.

## HASIL
Rerata  nilai  kilau  permukaan material restoratif glass-hybrid setelah dilakukan perendaman  dalam  saliva  buatan  dengan  pH 4,5;  5,5;  dan  7  dengan  waktu  perendaman  1, 24 dan 72 jam dapat dilihat pada Tabel 1.
Tabel 1. Nilai Kilau Permukaan Material Restoratif Glass-Hybrid Setelah  Dilakukan  Perendaman Dalam Saliva Buatan Dengan pH 4,5; 5,5 dan 7
pH Saliva Buatan Rata-rata Nilai Kilau Permukaan (GU) Lama Perendaman Sig* Tanpa Peren- daman 1 Jam  24 Jam  72 Jam 4,5 12,96 ±2,27 35,80 ±2,77 37,07 ±2,03 41,30 ±4,09 ,009* 5,5 11,99 ±1,50 33,68 ±3,23 34,15 ±2,60 37,73 ±1,81 ,003* 7 12,62 ±2,12 32,93 ±3,23 32,77 ±2,42 32,98 ±2,34 ,984 Sig* ,107 ,001* ,000*
Tabel  di  atas  menunjukkan  adanya perbedaan  rerata  nilai  kilau  permukaan material Restoratif Glass-Hybrid setelah dilakukan  perendaman  dalam  saliva  buatan dengan  pH  dan  waktu  perendaman  yang berbeda. Nilai kilau permukaan pada kelompok  spesimen  yang  direndam  dalam saliva buatan pH 4,5 dengan lama perendaman selama  1  jam  mengalami  kenaikan  menjadi 35,8±2,77  GU,  kemudian  dalam  perendaman selama  24  jam  dan  72  jam,  nilai  kilau permukaan pada permukaan meningkat
kembali menjadi 37,07±2,03 GU dan 41,3±4,09  GU.  Pada  kelompok  spesimen perendaman  dalam  saliva  buatan  dengan  pH 5,5,  nilai  kilau  permukaan juga  mengalami kenaikan  yaitu  dengan  lama  perendaman  1
jam, 24 jam, dan 72 jam berturut-turut menjadi 33,68±3,23  GU,    34,15±2,60  GU,  dan 37,73±1,81 GU. Namun, nilai kilau permukaan material  restoratif glass-hybrid cenderung  tetap  pada  kelompok  pH  7.  Nilai kilau  permukaan material  restoratif glass- hybrid setelah  perendaman  selama  1,  24,  dan 72 jam berturut-turut menjadi 32,93±3,23 GU, 32,77±2,42  GU,  dan  32,98±2,34  GU.  Hal tersebut  menunjukkan  nilai  kilau  permukaan material  restoratif glass-hybrid mengalami kenaikan  dengan  menurunnya  pH  saliva buatan  (4,5;  5,5;  dan  7)  dan  bertambahnya lama perendaman (1, 24, 72 jam).
Berdasarkan hasil uji statistik Kolmogorov-Smirnov untuk menguji
normalitas  data  dan  uji Levene-statistic untuk menguji  homogenitas  data,  didapatkan  tidak normal  pada  kelompok  perendaman  dalam  pH 4,5;  24  jam  sementara  data  kelompok  lain adalah  normal  dan  homogen.    Selanjutnya dilakukan  uji  statistik One-way  ANOVA untuk melihat kemaknaan  kenaikan  kilau permukaan material restoratif glass-hybrid setelah dilakukan perendaman dalam saliva buatan pH 4,5;  5,5;  dan  7  selama  1  jam,  24  jam,  dan  72 jam.
Tabel  2.  Hasil  Uji One-way  ANOVA Nilai  Kilau Permukaan Material  Restoratif Glass-Hybrid pada Setiap  Kelompok  Lama  perendaman  dengan  pH Saliva Buatan Berbeda
Kelompok Spesimen Hasil Uji Statistik Lama Perendaman Sig Keterangan pH 4,5 .009 Berbeda bermakna pH 5,5 .003 Berbeda bermakna pH 7 .984 Tidak berbeda bermakna
Hasil  uji One-way  ANOVA pada  Tabel 2.  menunjukkan  nilai  signifikansi  antar kelompok  pH  saliva  4,5  dan  5,5  sebesar  .009 dan .003 atau p<0,05. Hal ini berarti kelompok perendaman  dalam  pH  4,5  dan  5,5  memiliki perbedaan bermakna, sedangkan kelompok pH 7 tidak berbeda bermakna (p>0,05).
Tabel  3.  Hasil  uji One-way  ANOVA Kilau Permukaan Material  Restoratif Glass-Hybrid pada tiap  Kelompok  pH  Saliva  Buatan  dengan  Lama Perendaman Berbeda
Kelompok Spesimen Hasil Uji Statistik pH Perendaman Sig Keterangan 1 jam .107 Tidak berbeda bermakna 24 jam .001 Berbeda bermakna 72 jam .000 Berbeda bermakna
Hasil  uji One-way  ANOVA pada  Tabel 3.  menunjukkan  perbedaan  signifikan  pada kelompok  perendaman  24  jam  dan  72  jam yaitu  .001  dan  .000  atau  p<0,05,  sedangkan pada  perendaman  1  jam  tidak  memiliki perbedaan yang bermakna (p>0,05).

## PEMBAHASAN
Material restoratif glass-hybrid merupakan  produk  semen  ionomer  kaca konvensional  yang  telah  disempurnakan, sehingga memiliki kekuatan kompresif, kekuatan  diametral,  kekuatan  fleksural,  dan ketahanan  aus  yang  lebih  baik  dari  SIK konvensional . 7 Salah satu bahan restorasi yang termasuk  dalam  material  restoratif  dengan glass-hybrid adalah Equia  Forte ,  yang  terdiri dari  bubuk FAS  glass dengan  perlakuan permukaan, FAS  glass dengan  reaktivitas tinggi,  molekul  asam  poliakrilat  yang  lebih besar.  Bahan  ini  diklaim  memiliki  matriks yang  stabil  secara  kimia  dan  meningkatkan kuat  fleksural . Cairan  dari  material  restoratif glass-hybrid terdiri dari larutan asam poliakrilat  yang  mengandung  air . Molekul asam  poliakrilat  yang  besar  menyebabkan lebih tahan terhadap pH rendah. 8,9
Penelitian  ini  dilakukan  untuk  melihat pengaruh  lama  perendaman  dalam  berbagai pH  saliva  buatan  terhadap  nilai  kilau permukaan material  restoratif glass-hybrid. Kilau  permukaan adalah  kemampuan  suatu material  dalam  memantulkan  cahaya  yang bergantung  pada  sudut  cahaya  yang  dapat dipantulkan. Menurut prinsip optika geometris, apabila  suatu  cahaya  jatuh  pada  permukaan kasar atau tidak  rata,  cahaya  akan  dipantulkan tidak  beraturan  dan  mengurangi  nilai  kilau permukaan. Hal lain yang mempengaruhi kilau permukaan  adalah  kemampuan  benda  tersebut
mempolarisasi  cahaya  atau  indeks  refraktif suatu  benda. 13,14 Kilau  permukaan  merupakan suatu  sifat  yang  penting  untuk  suatu  bahan restorasi.  Nilai  kilau  permukaan  yang  rendah dapat  dikaitkan  dengan  kekasaran  suatu permukaan. 15 Permukaan  restorasi  yang  kasar dapat  menyebabkan  iritasi  gingiva,  karies sekunder,  noda,  dan  mempengaruhi  estetika. Prinsip  pengukuran  sifat  kilau , semakin langsung  suatu  cahaya  dipantulkan,  maka semakin  tinggi  nilai  kilaunya.  Nilai  benda kilau  tinggi adalah  >70  GU,  seperti  plastik film dan logam. 14,16
Pada  penelitian  ini  terjadi  peningkatan nilai  kilau  permukaan  pada  setiap  kelompok spesimen  (Tabel  1),  yaitu  peningkatan  nilai kilau  permukaan  material  restoratif glass- hybrid yang  bermakna  sebelum  dan  sesudah direndam  dalam  saliva  buatan  dengan  pH  4,5; 5,5; dan 7. Pada kondisi perendaman,  material restoratif glass-hybrid akan mengalami infiltrasi air saat direndam dalam akuades atau saliva. 17 Infiltrasi  air  ke  dalam  material restoratif glass-hybrid dapat  menyebabkan peningkatan  nilai  kilau  permukaan,  karena  air memiliki  indeks  refraktif  untuk  memantulkan cahaya. 18 Selain  itu,  infiltrasi  air  juga menyebabkan  material  restoratif glass-hybrid mengalami hidrolisis sehingga memicu pelepasan CaF 2 untuk memberikan perlindungan pada gigi. Komponen CaF 2 yang dilepaskan  memiliki  indeks  refraktif  yang rendah. 19
Hasil  penelitian  ini  juga  menunjukkan bahwa semakin lama perendaman dan semakin rendah pH perendaman, nilai kilau permukaan meningkat . Sementara  itu,  perendaman  dalam saliva  buatan  pH  7  dengan  waktu  1  jam,  24 jam,  dan  72  jam,  tidak  mengalami  perubahan nilai  kilau  permukaan  yang  bermakna,  yaitu 32,93±3,23 GU, 32,77±2,42 GU, dan 32,98±2,34 GU secara berurutan.
Suatu  penelitian  pada  material  restoratif glass-hybrid yang  direndam  dalam  akuades dengan  lama  perendaman  selama  1  jam,  1 minggu, dan 1 bulan memperlihatkan tidak ada peningkatan kekasaran yang bermakna sehingga  tidak  terjadi  perubahan  nilai  kilau permukaan. 10,20 Hal  ini  memberikan  gambaran bahwa hidrolisis yang terjadi pada perendaman dalam  saliva  buatan  pH  7  sampai  dengan  72 jam tidak meningkatkan nilai kilau permukaan material restoratif glass-hybrid.
Selanjutnya,  nilai  kilau  permukaan material restoratif glass-hybrid pada perendaman  saliva  buatan  pH  4,5  dan  5,5 selama  1,  24,  dan  72  jam  menunjukkan  nilai kilau  permukaan  yang  meningkat  secara bermakna.  Nilai  kilau  permukaan  material restoratif glass-hybrid tanpa  perendaman berkisar  antara  11,99  1,50  sampai  dengan 12,96±2,27  GU. Setelah  material  restoratif glass-hybrid direndam dalam saliva buatan pH 5,5  selama  1  jam,  nilai  kilau  permukaan meningkat  menjadi 33,68±3,23 GU, kemudian menjadi  34,15±2,6  GU  setelah  direndam selama  24  jam,  dan  37,73  ±  1,81  GU  setelah direndam selama 72 jam.  Kenaikan nilai kilau permukaan  juga  terjadi  pada  perendaman dalam  saliva  buatan  dengan  pH  4,5;  yaitu menjadi  35,8±2,77  GU,  37,07±2,03  GU,  dan 41,3±4,09  GU  berturut-turut  setelah  direndam selama 1, 24, dan 72 jam.
Menurut  penelitian  terdahulu  mengenai perendaman  SIK  dalam  saliva  buatan  dengan pH 5 selama 1 minggu, 2 minggu, dan 1 bulan dilaporkan  bahwa  terjadi  peningkatan  nilai kekasaran  permukaan  SIK  menjadi  216  µm, 323,5  µm,  dan  337,9  µm  secara  berurutan, yang  menunjukkan  bahwa  terjadi  peningkatan kekasaran permukaan dengan lamanya perendaman. 5 Sementara  itu  menurut  hasil penelitian  perendaman  SIK  pada  pH  3,  5,  dan 7, dihasilkan bahwa semakin lama perendaman akan  meningkatkan  kekasaran  permukaan . 4
Permukaan  yang  kasar  akan  menurunkan  nilai kilau permukaan . 21 Disimpulkan bahwa semakin  lama  perendaman  dan  rendahnya  pH akan  meningkatkan  kekasaran  permukaan  dan menurunkan nilai kilau permukaan.
Namun, berbeda dengan  hasil penelitian di  atas,  pada  penelitian  ini  dihasilkan  bahwa perendaman  dalam  pH  5,5  dan  4,5  sebaliknya menyebabkan peningkatan nilai kilau permukaan  dari  material  yang  diuji.  Hal  ini mungkin  disebabkan  oleh  komposisi  asam poliakrilat  pada  material  restoratif glass- hybrid . Material restoratif glass-hybrid mengandung  molekul  asam  poliakrilat  yang lebih  besar  sehingga  lebih  tahan  pada  pH rendah dan hanya sedikit mengalami degradasi permukaan  meskipun  direndam  dalam  waktu yang    lama    dibandingkan  SIK  konvensional. 9
Walaupun  mengalami  degradasi  yang  lebih sedikit  dari  SIK  konvensional,  material restoratif glass-hybrid tetap melepaskan komponen  CaF 2 untuk  meremineralisasi  gigi.
Peningkatan  nilai  kilau  permukaan dari material restoratif glass-hybrid mungkin diakibatkan  pula  karena  lepasnya  komponen CaF 2 dari  restorasi.  Material  restoratif glass- hybrid memiliki  kemampuan  pelepasan  fluor yang tinggi, dapat melepaskan  ion Ca 2+ dan F - lebih  banyak  untuk  meremineralisasi  struktur gigi saat terkena pH rendah.
Sementara  itu,  komposisi  Al 2 O 3 akan terurai  menjadi  Al 3+ dan  H 2 O  dalam  jumlah yang  lebih  sedikit. 21,22 Hal  ini  menyebabkan senyawa  SiO 2 dan  Al 2 O 3 tetap  bertahan  dalam material  restoratif glass-hybrid .  SiO 2 dan Al 2 O 3 memiliki  indeks  refraktif  yang  tinggi yaitu sebesar  1,54  dan  1,76. 23,24 Material restoratif glass-hybrid juga  melepaskan  CaF 2 yang  memiliki  indeks  refraktif  yang  lebih rendah  yaitu  1,43. 19 Pada  prinsip  pengukuran sifat  kilau  material , indeks  refraktif  yang tinggi akan menyebabkan nilai kilau permukaan  yang  tinggi. 16 Dengan  demikian, keluarnya  CaF 2 dari  material  restoratif glass- hybrid akan memberikan nilai kilau permukaan  yang  lebih  tinggi  karena  masih tertinggalnya  SiO 2 dan  Al 2 O 3 dalam  material restoratif glass-hybrid yang  memiliki  indeks refraktif  yang  tinggi.  Dalam  hal  ini  perlu pengujian  lebih  lanjut  untuk  mengetahui secara  pasti  komponen  yang  tertinggal  pada permukaan material restoratif glass-hybrid .

## KESIMPULAN
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat disimpulkan  bahwa  lama  perendaman  dan derajat keasaman saliva buatan dapat mempengaruhi  nilai  kilau  permukaan  material restoratif glass-hybrid .  Nilai  kilau  permukaan material  restoratif glass-hybrid meningkat setelah  direndam  di  dalam  saliva  buatan  pH 4,5  dan  5,5  dengan  semakin  bertambahnya waktu  perendaman  (1,  24,  dan  72  jam).  Nilai kilau  permukaan material  restoratif glass- hybrid juga  semakin  meningkat  setelah direndam  dalam  pH  saliva  buatan  yang semakin rendah (pH 7; 5,5; dan 4,5) selama 24 jam dan 72 jam.

## UCAPAN TERIMA KASIH
Penulis  mengucapkan terima kasih pada GC  Asia  atas  dukungan  material  restoratif glass-hybrid  (EQUIA  ®  Forte  Glass-Hybrid Restorative System, GC Japan).

## DAFTAR PUSTAKA
1. Anusavice  K.  Phillips  Science  and Dental  Materials.  12th  ed.  St  Louis: Saunders; 2003. p. 320, 329.
2. Zoergiebel  J,  Ilie  N.  Evaluation  of  a conventional glass ionomer cement with new zinc formulation: Effect of coating, aging  and  storage  agents.  Clin  Oral Investig. 2013;17(2):619–26.
3. Yip HK, To WM. An FTIR study of the effects of artificial saliva on the physical characteristics  of  the  glass  ionomer cements  used  for  art.  Dent  Mater. 2005;21(8):695–703.
4. Beresescu  G,  Brezeanu  LC.  Effect  of Artificial Saliva on the Surface Roughness  of  Glass-Ionomer  Cements. Sci Bull Univ Târgu Mures.
2011;8(2):134–7.
5. Ratna  AA,  Triaminingsih  S,  Eriwati YK.  The  effect  of  prolonged  immersion of  giomer  bulk-fill  composite  resin  on the pH value of artificial saliva and resin surface  roughness.  IOP  Conf.  Series:
Journal  of  Physics:  Conf.  Series  884
(2017) 012011 doi:10.1088/1742- 6596/884/1/012011.
6. Ereifej  N,  Oweis  Y,  Eliades  G.  The effect  of  polishing  technique  on  3-d surface  roughness  and  gloss  of  dental restorative  resin  composites.  Oper  Dent [Internet].  2013;38(1):E9–20.  Available from: http://www.jopdentonline.org/doi/10.23 41/12-122-L
7. Molina  GF,  Cabral  RJ,  Mazzola  I, Lascano  LB,  Frecken  JE.  Mechanical performance  of  encapsulated  restorative glass-ionomer  cements  for  use  with Atraumatic Restorative Treatment (ART).  Appl  Oral  Sci  [Internet].
2013;21(3):  243–9.  Available  from: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/artic les/PMC3881905/
8. GC.  EQUIA®  forte  glass  hybrid
Restorative  system  [Internet].  [cited
2018 Apr 5]. Available from:
http://sea.gcasiadental.com/Upload/prod uct/pdf/31/Brochure-EQUIA-Forte.pdf
9. Mark  L.  Pitel.  An  Improved  Glass Ionomer  restorative  system:  stress- bearing  Class  I  and  II  indications
[Internet].  Dentistry  Today.  2017  [cited
2018 Nov 7]. Available from:
http://www.dentistrytoday.com/restorati ve-134/10266-an-improved-glass- ionomer-restorative-system-stress- bearing-class-I-and-II-indications 10.   Samadani  K  Al.  Influence  of  energy beverages on the surface texture of glass ionomer  influence  of  energy  beverages on  the  surface  texture  of  glass  ionomer restorative  materials.  J  Contemp  Dent Pract 2017;18(10):937-42.
11.   Mount  GJ,  Hume  WR,  Watts  R.
Preservation  and  Restoration  of  Tooth Structure.  2 nd ed.  Mosby;  2005;  p.  21- 28.
12.   Soi  S,  Vinayak  V,  Singhal  A,  Roy  S. Fluorides and their role in demineralization and remineralization. J
Dent Sci Oral Rehabil. 2013;19–21.
13.   Pedrotti  L.  Basic  Geometrical  Optics. Fundamentals  of  Photonics.  2008;  73- 116 Available from e-books: https://www.bme.unc.edu/files/2019/01/ Pedrotti-LS_Basic-Geometrical
Optics_Fundamentals-of Photonics_2008.pdf
14.   Hanson  AR.  Good  Practice  Guide  for the  Measurement  of  Gloss.  Teddington: National  Physical  Laboratory;  2006.  p. 10, 21-22.
15.   O’Brien  WJ.  Dental  Materials  and  their selection.
3 rd ed. Quintessence
Publishing  Co,  Inc,  Chicago;  2002.  p.
63-64. 16.   Rhopoint  Instrument  Limited.  How  is gloss measured. 2017.
https://www.rhopointinstruments.com/fa qs/how-is-gloss-measured/
17.   Shimada  Y,  Hokii  Y,  Yamamoto  K, Fukushima  S,  Corporation  TKGC. Evaluation  of  hardness  increase  of  GIC restorative  surface  in  saliva.  European Federation  of  Conservative  Dentistry,
ConsEuro 2015; #0054. https://www.epostersonline.com/conseu 2015/node/381 18.   Light  Reflection  [Internet].  Autopia Forums.  [cited  2018  Nov  8].  Available from:
https://www.autopia.org/forums/autopia -detailing-wiki/167376-factors-affect- shine-gloss.html 19.   Hahn  D.  Calcium  fluoride  and  barium fluoride  crystals  in  optics  multispectral optical  materials for a wide spectrum of
applications.  Optik  &  Photonik.  2014; 9(4);45–48.
20.   Junior  SR-,  Ferracane  JL,  Health  O. Surface  roughness  and  gloss  of  actual composites  as  polished  with  different polishing
systems. Oper Dent 2015;40(4): 418-29.
21.   Billington  RW,  Williams  JA,  Pearson GJ.  Ion  processes  in  glass  ionomer cements. J. Dent. 2006; 34 (8): 544-55.
22.   Zalizniak I, Palamara JEA, Wong RHK, Cochrane  NJ,  Burrow  MF,  Reynolds
EC.  Ion  release  and  physical  properties of  CPP–ACP  modified  GIC  in  acid solutions. J Dent
[Internet].
2013;41(5):449–54.  Available  from: http://dx.doi.org/10.1016/j.jdent.2013.0 2.003
23.   Campbell  PM,  Johnston  WM,  Brien WJO.  Light  scattering  and  gloss  of  an experimental  quartz-filled  composite.  J Dent Res. 1986; 65 (6): 892-4.
24.   French RH, Mu H. Optical properties of aluminum  oxide :  determined  from vacuum  ultraviolet  and  electron  energy- loss spectroscopies. JACerS. 1998;81(10):2549–57.